TavoLa B. 
n=: Snipa = usi? ue une LEE 
Amalgame i ib DEMO Re SADE ee 
mR NEAR 
HgZn 33,940 -- —_ 89,962 _ — || 63,934 
Hg Sn 38,095 _ — || 46,421") — — ||54,880*|  — = 
HgPb 83,184 — — || 39,727 — —  |l43,435%*|  — — 
Ho (Zn Sn) 40,417 | 36,018 | 4,399 || 76,490 68,192 | 8,298.|| 68,797 | 59,407 | 9,390 
He (Zn PD) 33,950 | 33,562 | 0,388 || 72,187 64,846 | 7,341||65,920 | 53,685 |. 12,235 
Hg (Sn Pb) 42,051 | 35,640 | 6,411 || 57,744 43,074 | 14,670||71,525 | 49,158 | 22,367 
Hg (ZnSnPb)| 39,840 | 35,073 | 4,767 || 67,911 58,703 | 9,208|| 70,399 | 54,083 | 16,316 
He(Zn Sn Sn)| 42,184 | 36,710 | 5,474 || 63,276 60,935. | 7,841] — -- — 
Hg (SnSnPb)| 42,490 | 36,458 | 6,032 || 56,784 44,190 | 12,594||  — — — 
Hg(SnPbPb)| 40,434 | 34,821 | 5,613 || 56,397 41,958 | 14,439|  — _ — | 
Hg(ZnZnSn)| 37,729 | 35,998 | 2,971 — — — — — — 
Hg(ZnZn Pb)| 36,083 | 33,721 | 2,862 | — —_ — — - — 
Hg(ZnPbPb)| 37,379 | 33,436 | 3,945 = — — — — — 
dove #/, #/,, ece., indicano le frazioni del peso molecolare w in grammi, che del 
rispettivo metallo vennero disciolte in 10000 grammi di mercurio, ed i numeri R, 
della colonna sottoposta dànno le differenze in centimetri del filo del reocordo a 0° 
fra la resistenza del mercurio e quella delle relative amalgame, segnate nella prima 
colonna, essendo tale resistenza misurata sempre collo stesso cannello. 
I valori poi di R,,, corrispondenti alle amalgame complesse, rappresentano la 
media aritmetica ‘dei valori Rs delle relative amalgame semplici, onde le complesse 
sono formate. 
8. Ma innanzi di prendere in esame questi numeri, conviene ricordare come  Mat- 
thiessen e Vogt (2), in seguito alla loro ricerca sulla conducibilità delle amalgame, 
stabilissero la regola, che la conducibilità del mercurio, quand’ esso è in lega con 
un altro metallo, che non sia lo zinco, V argento 0 l'oro, è maggiore 0 minore 
di quella che corrisponde al valor medio delle conducibilità dei relativi volumi dei 
metalli associati, secondo che il. mercurio sia in lega con piccole 0 con grandi 
quantità dell’ altro ‘metallo; imperocchè ottenevano, ad es., i seguenti risultati per 
la conducibilità a 13° delle amalgame di Zn, Sn e Pb, riferita a quella della lega 
argento-oro, presa come 100 alla temperatura di 0° (3): 
(4) I numeri con due asterischi sono: dedotti dalle curve grafiche, come più innanzi è riferito. 
(2) Poggendorffs Ann.; vol. CXVI, p. 369, 1862. 
(3) Poggendorff?s Ann.: vol. CXII, p. 359, 1861. 
